SÉANCE DU l4 MARS 1904. 639 



fe^rme parfois et qui a échappé à l'action de l'acide azotique. Après avoir 

 été séché, le silicium est Icgèrement calciné dans un creuset de porcelaine 

 pour brûler le filtre, puis pesé. La forme des cristaux de silicium obtenus 

 par solubilité dans le [)lonib rappelle les formes des cristaux de Deville et 

 Caron décrits par de Sénarmont ('). Les formes prépondérantes sont des 

 octaèdres, soit libres, soit sous forme de chapelets, et des tétraèdres. On 

 trouve aussi des tétraèdres empilés et des lamelles hexagonales. Les cris- 

 taux sont très petits, assez souvent transparents et de couleur jaune brun. 

 » Lorsque le'plomb est refroidi lentement, on recueille un grand nombre 

 de cristaux empilés et des lamelles très minces, transparentes et colorées 

 en jaune brun. D'après nos expériences, le silicium ne commence à se 

 dissoudre dans le plomb que vers 1200"; nous avons trouvé, pour des 

 températures comprises entre 1200^ et idoo", les chiffres suivants : 



o pour loa 



Si dissous à i25o 0,02^ 



à i33o 0,070 



à iZjoo o, 100 



à i45o 0,210 



à i55o 0,780 (-) 



0,80 

 O.yO 

 0,60 

 V,SO 

 0.4^ 

 0,50 

 0,20 

 OJO 



O 



//0Û° :/200'^ /300' y 400" yôûO"" /OOO' 



)) Nous avons réuni les chiffres ainsi obtenus dans la courbe n** 1. A une 



(') De Sénarmoxt, Note sur la forme cristalline du silicium {Ann. de Chim. et de 

 Phys., 3- série, t. XLVII, i856, p. 169). 



(■-') Il nous a été possible de séparer assez nellemenl le silicium dissous dans la 



